— 979 — 



доваше пироэлектрическпхъ свойствъ производилось по методу Кундта^) — • 

 иосыпан1е охлаждаемаго кристалла см-Ьсью равныхъ долей сурика и сЬры и по 

 методу Бюркера^) — 110сыпан1е см-Ьсью 1 ч. (по объему) кармипа, 5 ч. сЬры 

 и 3 ч. ликопод1я. Очень удобно пользоваться обоими этими способами, такъ 

 какъ они даютъ противоположную окраску граней: въ первомъ случае поло- 

 жительныя м'йста окрашиваются въ желтый, а отрицательный въ красный 

 цв'Ьтъ; во второмъ — наоборотъ, и пров'1&ряютъ такимъ образомъ другъ друга. 

 Опыты производились такъ: кристаллы нагр-Ьвались на пробке въ воз- 

 душной бан'Ь приблизительно до 90° С, зат-Ьмъ быстро переносились въ 

 пом{>щете, гдЬ температура была не выше -+-4° С, и зд-Ьсь (на пробк-Ь) 

 осторожно посьшались той или другой см'Ьсью мелко просЬянныхъ порош- 

 ковъ. Обмахиван1е нагр'Ьтыхъ кристалловъ пламенемъ спиртовой лампы, что 

 предложено Г. Розе^) для удален1я электричества съ поверхности, неудобно 

 производить, такъ какъ они очень легко раскалываются по спайнымъ плос- 

 костямъ, параллельнымъ пинакоиду и призм'Ь 1-го рода. 



Результаты при этихъ услов1яхъ получаются различные. Призмати- 

 чесюе индивидуумы и двойники часто даютъ картину, не уступающую по 

 интенсивности лучшимъ экземплярамъ ЫзВО^-НдО, КЫЗО^ и турмалина. 

 Особенно отчетливо окрашиваются кристаллы, выд'Ьляюш,1еся изъ воднаго 

 раствора 2 м. Кз^^* • 1 ^- ^^^^0^ . 10 Нр въ эксикатор'^ надъ ФОСФорнымъ 

 ангидридомъ. Пирамидальные кристаллы окрашиваются не всЬ и притомъ 

 очень слабо, а пластинчатые изъ сЬрной кислоты, не смотря на ихъ идеаль- 

 ную прозрачность, совсЬмъ не пироэлектричны. 



Зд-Ьсь, такимъ образомъ, наблюдается интересный параллелизмъ между 

 пироэлектричествомъ и пиро- триболюминисценщей: сильно св'йтящ1еся кри- 

 сталлы даютъ очень интенсивную окраску; кристаллы, слабо свЬтящ1еся или 

 вовсе не обпаруживающ1е св']Ьчен1я, не обнаруживаютъ по способу Кундта 

 и Бюркера и электрополярности или очень незначительную. 



ОЬрнокислый калш-натр1Й, какъ я указалъ, теряетъ съ теченхемъ вре- 

 мени способность пиро- и триболюминисцировать. Оказывается, онъ те- 

 ряетъ*) и полярноэлектрическое свойство. Со многими кристаллами опыгы 

 на пироэлектричество повторялись; напряжен1е уменьшалось, а черезъ н-Ь- 

 сколько дней — при нагр'Ьван1и до той же температуры или другой и при 



1) Кии (11. ЗигЬег. й. Вег1. Акай. 1883, р. 421. 



2) Виегкег. Вгийе'з Аппа1еп д. РЬуз. 1900. Г, р. 474. 



3) е. Козе. АЬЬапй. Д. Акай. Д. ТУхзз. Вег11п. 1843, р. 63. 



4) Подчеркиваю, что опыты производились только по методу Кундта и Бюркера, съ 

 электрометромъ не ставились. 



Ж8в4ст1Я II. А. П. 1909. 



